— 48 — 
e distinti granuletli bruno-rossicci, che si trovano disposti specialmente all'estremità 
libera dei ciuffetti del minerale bianco, del quale si hanno, perciò, dei fascetti per- 
fettamente bianchi in tutta la loro lughczza, meno all'estremità libera, nella quale 
sono brunicci. Il minerale in questione somiglia mollo al gesso delle fumarole ve- 
suviane, ma l'esame microscopico mostra subito la scarsezza del gesso. Mettendo 
dei frammenti dei ciuffetti bianchi apparentemente omogenei nel letrabromuro di 
acetilene, diluito successivamente con toluolo, si osserva che essi sono formali in 
assoluta prevalenza da un minerale che ha il peso specifico =2,73-2,74, da fa- 
scetti e laminelte abbastanza numerosi con peso specifico compreso tra 2,39 e 2,43 , 
da minutissime laminelte, rare, con peso spec. 2,33, da cristallini, pure poco fre- 
quenti, con peso spec. 2,27. Il minerale più abbondante si è riconosciuto essere bas- 
sanite, i fascetti e le laminelte ricordate appartengono all'idrargillite, mentre i cri- 
stallini con peso spec. 2,27 seno di gesso. In alcuni punti speciali non mancano 
delle plaghe di anidrite. Le proporzioni nelle quali questi vari minerali sono asso- 
ciali sono abbastanza variabili, come si può constatare con l'analisi microscopica e 
con i saggi chimici qualitativi. Alcuni campioni sono costituiti da bassanile quasi 
pura, mentre in altri l'idrargillite sale al 12-13%. Questi risultali sono confermati 
dalla seguente analisi quantitativa, eseguila su fascetti di colore bianco puro : 
47,90 
33,42 
9,06 
9,51 
99,89 
Da questa analisi si calcola la formula 
7 Ca SO t . A1 2 0 3 . 3 H 2 0 + 3 H s O 
la quale richiede 
S0 3 48,17 
Ca 0 33,75 
A1 2 0 3 8,79 
H,0 9,29 
100,00 
Come si vede, la composizione trovata presenta un eccesso d'acqua rispello a 
quella calcolata per una miscela di selle molecole di bassanite Ca S0 4 e di una di 
idrargirie AI,0 3 .3H 1 0. L'eccesso è dovuto in piccola parte a gesso inquinante 
il materiale analizzato, in proporzione più considerevole ad acqua igroscopica (te- 
nendo la sostanza sottoposta ad analisi per 12 ore sull'acido solforico concentrato 
si è avuto una perdila di peso di 1,24 °/ 0 , diesale a 1,81 % mediante cinque ore 
di riscaldamento a 108°), ed infine al fallo che la bassanite doveva avere assorbito 
una piccola quantità di acqua. È opportuno ricordare, a questo proposilo, che la 
so 3 
CaO 
AIA 
H,0 
